1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 55 
Besonders CaS-reiche Hochofenschlacken. 
Nummer | SiO. | AlbO3 | CaO MgO | MnO FeO | CaS 
EDO. 26.64 13.98 48.72 I.29 0.25 0.82 6.78 
BEN o 29.76 14.27 45 34 1.95 0.13 067 6.90 
zn! Gc . 34.22 4.20 31.45 18 39 2.9 1.61 7.10 
GIO 5 02 3035 | 5.32 43.40 10.60 o 39 0.48 1.20 
= T NES 27.14 | 1413 48.39 1.43 0.25 o 67 7.30 
qo... 35 61 7 98 37 73 13.63 1.20 1.47 7.34 
ENDE XA 36.48 | 5.33 41.86 8.46 3 25 0.65 7-45 
Ban ni. 5 204 | ı0.15 5005 | 4.72 0.55 228 7.50 
ENT V os 2844 | 1451 46.16 4.21 1.61 | 0.98 8.40 
EDS UU. goo i; 9.97 4259 14.56 0.70 1.0 855 
Nr. 35, 36, 39 nach A.Knarr, Stahl und Eisen, ıgı2, I, S. 930. — Die anderen nach 
B. Osann, ebenda, 1914, Il, S. 1450. — Nr. 35, 39 von Seraing, Belgien; Nr. 36 von 
Creuzthal; Nr. 37, 40, 41, 44 von Oberschlesien; Nr. 38, 42 von Westphalen; Nr. 43 von 
Rheinland. 
Saure Schlacken, mit ungefähr 60 °/, SiO und als Basen CaO nebst 
etwas MgO, ALO; usw., mögen bei 1500? bei weitem nicht so viel wie 
8 %/, CaS auflösen können. Basische Schlacken mit ungefähr 30 %, SiO; 
können aber bei derselben Temperatur (1500°), wie wir unten erörtern 
werden, erheblich mehr, nämlich etwa 30 °/, CaS, auflösen. 
Bei den durch überwiegend CaO bezeichneten Silikatschmelzen (mit 
demselben Verhältnis zwischen CaO und den anderen Basen) mimmt somit 
die Löslichkeit von CaS mit steigender Azidität sehr erheblich ab. 
Ähnliches gilt auch von der Löslichkeit von MnS oder (Mn, ca)S in 
MnO-reichen Schlacken. 
Wir gelangen somit hier zu demselben Resultat wie in betreff der 
Lóslichkeit von FeS in FeO-reichen Schmelzen, — und diese Übereinstim- 
mungen berechtigen zu dem generellen Schluß, dafs die Löslichkeit von RS 
in Silikatschmelzen mit steigender Aziditat abnimmt, und zwar sehr er- 
heblich. 
Bezüglich der bemerkenswerten Abhängigkeit des Teilungskoefficienten 
RS in der Schlacke 
RS in Eisen 
einerseits von der Azidität und andrerseits von der Temperatur bemerken 
wir folgendes: 
